Memoria IV. 



Sull'attrito interno dei ferro-nichel nel campo magnetico. 

 Nota del Prof, ERNESTO DRAGO (l) 



(cun una figura) 



I. In un mio precedente lavoro (1!) feci notare die sarebbe stato non privo d' interesse 

 estendere le ricerche già da me eseguite siili' attrito interno dei fili di ferro in campo ma- 

 gnetico anche ai fili di ferro-nichel. Esperienze sulle variazioni di attrito interno di leghe 

 di ferro in campi magnetici sono state fatte recentemente da Brown (3) con diversi cam- 

 pioni di materiali molto conosciuti in commercio. 



In particolare egli ha trovato che un filo di vestalina (4) di rigidità 6<S5 X IO' 1 [C. G. S.) 

 relativamente alle variazioni d'attrito interno nel campo magnetico, si comporta in maniera 

 analoga a quella di un filo di nichel dolce, (5) oscillante in campo magnetico costante di 

 200 [C. G. S.J. 



Le mie ricerche relative ai fili di ferro-nichel sono state iniziate con i campioni che 

 mi furono forniti cinque anni addietro dalla Società " Le ferro-nichel „ di Parigi. Le con- 

 dizioni sperimentali in cui venivano eseguite erano le stesse di quelle già esposte per lo 

 studio dell'attrito interno dei fili di cobalto in campo magnetico variabile (6). 



Nella seguente tabella sono consegnati alcuni dei risultati ottenuti con un filo conte- 

 nente 50 % di nichel nello stato di crudezza in cui 1' avevo ricevuto. Esso aveva 0,3 mm. 

 di diametro, era sottoposto alla carica di 218,6 gr. ovvero poco più di gr. 3,1 X I0 r ' per 

 cm 2 ed alla torsione iniziale di 39' 36" per cm. 



Come modulo' di rigidità trovai 660 X IO 3 [C. G. S.] 



TABELLA I 



Filo crudo di ferro-nichel con 50 % di Ni Rigidità — 660 X IO" [C. G. S.J 



Numero 

 dell* 



Ampiezza d'oscillazione in divisioni della scala corrispondente ai campi magnetici : 



oscillazioni 

 semplici 



terrestre 



oscillatorio continuo 



costante invertito 

 (173 gauss) 



oscillatorio intermittente 







400 



400 



400 



400 



5 



394 



396 



384 



380 



10 



390 



392 



366 



360 



15 



385 



387 



350 



341 



20 



381 



384 



334 



323 



25 



377 



380 



319 



307 



30 



373 



376 



305 



292 



(1) Lavoro eseguito nell' Istituto Fisico della R. Università già diretto dal compianto Prof. Giovai! Pietro 

 Grimaldi. 



(2) Rend. Acc. Lincei — 19™ Voi. XX. 2" sem. pag. 375. 



(3) The Scient. Proc. of royal Dublin society — 1915 Voi. XIV. pag. 403. 



(4) I principali costituenti del campione di vestalina cimentato erano Fe = 75,63 °/ 4 . Ni = 23. 13 / e . 



(5) The Scient. Proc. of royal Dublin society. 1911 Voi. 13. p. 35, 



(6) Rend. Acc. Lincei — Voi. 



ATTI ACC. SFRIF. V, VOL. XII — Meni. IV. i 



